41.1 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



catégories : ceux dont le point de transformation au refroidissement est peu 

 difTérenl du point de transformation à réchaufFement (écart de ioo°à i25**); 

 ceux pour lesquels cel écart croît proportionnellement à la teneur en 

 chrome pour atteindre une valeur allantjusqu'à ooo" et enfin une troisième 

 catégorie d'alliages qui présentent tous à peu près cet écart et dans lesquels 

 l'influence du chrome est peu sensible. La première classe disparaît lorsque 

 la teneur en nickel est assez élevée pour produire elle-même un abaissement 

 important du point de transformation. 



3° Il y a une corrélation étroite entre la structure et cette classification : 

 la structure perlitique correspond aux aciers de la première classe; les 

 aciers renfermant de la martensite constituent la seconde, tandis que les 

 aciers contenant du carbure et dans lesquels par conséquent tout le chrome 

 n'est pas en solution forment la troisième. 



Ce sont les aciers martensitiques qui intéressent l'industrie en tant 

 qu'aciers trempant à l'air, f^es aciers à carbure présentent une inatlaqua- 

 bilité relative à l'ammoniaque et l'acide azotique qui est très reinarquable. 

 Il est fort probable que dans ces aciers à carbure le fond de la préparation 

 -est formé de martensite. 



4° La structure martensitique commence à se produire lorsque le point 

 de transformation au refroidissement est situé aux environs de 35o°. 



La métallographie microscopique jette donc une clarté toute spéciale sur 

 la relation qui existe entre les propriétés et la position des points de trans- 

 formation dans les aciers nickel-chrome. 



MÉTALLURGIE. — Densité de quelques métaux à Vètat liquide. Note 

 de MM. Paui, Pascal et A. Jouniaux, présentée par 

 M. H. Le Chatelier. 



Les renseignements que nous possédons sur la densité des métaux fondus 

 sont assez peu nombreux et quelquefois contradictoires, souvent même la 

 température à laquelle la détermination a été faite n'a pas été précisée le 

 moins du monde. Il nous a paru désirable de reprendre systématiquement 

 celte étude qui peut intéresser le métallurgiste à divers points de vue. 



Après de nombreux essais, nous avons adopté le procédé suivant, qui 

 donne toutes satisfactions jusqu'à la température de iSoo" : 



Dans le métal fotidu est plongé un ballon île quartz lesté d'environ 4""' de diamètre, 

 tenu par son col effilé de 25'""' et de 4'""' f'e diamètre extérieur. Ce col est fixé à angle 

 droit à l'extrémité du lléau d'une balance spéciale, sensible au décigramme, et montée 

 de façon que le centre de poussée et le point d'attache de la tare soient situés symé- 



